Химия и физика пленкообразующих веществ

Химия и физика пленкообразующих веществ.

Контрольная работа №1



Билет №13

1

—

Персистентная длина цепи.

2

—

Влияние концентрации полимера и термодинамического качества растворителя на вязкость концентрированных растворов.

3

—

Методы определения оптических свойств покрытий.







Билет №7

1

—

Ультрацентрифугирование.

2

—

Методы измерения вязкости жидкостей: капиллярная и ротационная вискозиметрия.




Билет №13. 

Персистентная длина цепи.



Персистентная длина цепи. Эта характеристика гибкости макромолекул основана на графическом анализе проекции полимерной цепи, образующей на плоскости линию с непрерывно изменяющейся кривизной («червеобразную» цепь) [рис.1].

Эта характеристика гибкости макромолекул была предложена Породом и Доти.

Проекция вектора расстояния между концами бесконечно длинной цепи  на направление касательной первому звену такой молекулы, равная  , и соответствует персистентной длине.

Персистентная длина в 2 раза меньше статистического сегмента Кулона, т.е.  

.



Оценить значения  целесообразно для полужестких цепей, когда  

В этом случае:



















Рис.1. Проекции цепи на плоскость для расчета:



а) размеров сегмента Куна;  б) персистентной длины.






Билет №13.

Влияние концентрации полимера и термодинамического качества растворителя на вязкость концентрированных растворов.



Смешение линейного или разветвленного полимера с низкомолекулярной жидкостью может привести либо к растворению, либо к образованию коллоидной системы – в зависимости от достигаемой степени дисперсности. При достижении молекулярной степени дисперсности образуются истинные растворы, для которых характерны самопроизвольность образования, равновестность, гомогенность, стабильность.

Системы полимер – растворитель, концентрация полимера в которых такова, что взаимодействием между растворенными макромолекулами можно пренебречь, называются разбавленными растворами. Концентрационной границей является величина . Макромолекулы в разбавленном растворе представляют собой более или менее анизотропные по форме статистические клубки, способные удерживать в результате сольватации или иммобилизации некоторое количество молекул растворителя. Свободное движение таких молекулярных клубков может быть уподоблено движению сферической частицы, радиус которой соответствует большой полуоси гипотетического эллипсоида вращения, а объем ее равен объему статистического клубка. Вязкость таких растворов описывается уравнением Энштейна:







здесь   - коэффициент формы; для сферической частицы  , для клубков анизотропной формы: 

где a и b – большая и малая полуоси гипотетического эллипсоида вращения молекулярного клубка, - объемная доля полимера.

Закон Эйнштейна выполняется достаточно строго лишь до концентрации .

Однако асимметрия молекулярных клубков является причиной проявления аномалии вязкостных свойств даже в разбавленных растворах синтетических и природных полимеров вследствие ориентации таких частиц в потоке при достаточно больших τ, а также из-за гидродинамического взаимодействия. При небольших и средних τ разбавленные растворы полимеров являются ньютоновскими жидкостями.

Растворы полимеров, в которых отсутствует линейность концентрационной зависимости вязкости, называются концентрированными.





Резкое увеличение вязкости концентрированных растворов с повышением концентрации полимера объясняется следующими структурными и термодинамическими факторами:

Увеличение концентрации полимера приводит к возрастанию вязкости растворов полимеров в тем большей степени, чем:

- хуже термодинамическое качество растворителя

- больше молекулярная масса полимера

- шире молекулярно-массовое распределение (при )

- жестче полимерные цепи

- ниже температура раствора. 









Рис. 2.1 Влияние концентрации полимеров ( φ – объемная доля полимеров) на эффективную вязкость концентрированных растворов полимеров:



1 – жесткоцепные полимеры (

2 – полужесткоцепные полимеры

3 – гибкоцепные полимеры (















Следует отметить неопределенность понятия «концентрированный раствор полимера», тем более что граничное условие  тоже приблизительно.

Например, Дж. Ферри относит к концентрированным также растворы полимеров, в которых отношение вязкости раствора к вязкости растворителя, т.е.  больше 100.      В зависимости от термодинамической гибкости макромолекул область перехода от разбавленных к концентрированным растворам составляет от долей % (мас.) – для жесткоцепных до 8-10% (мас.) – для гибкоцепных полимеров.

Условно принимают, что к среднеконцентрированным растворам можно отнести растворы, содержащие до 0,3 объемных долей полимера, с бо’льшим содержанием полимера – к высококонцентрированным. Влияние концентрации полимеров на вязкость неразрушенной структуры растворов полимеров различной гибкости иллюстрируется на [рис.2.1]. Возрастание  при увеличении концентрации происходит тем интенсивней, чем более жестки макромолекулы. 

Концентрационная зависимость  существенно зависит от доли свободного объема системы. Согласно Фуджите – Касимото,





где: 







Здесь  и  - вязкость растворов с объемными долями растворителя   и   при температуре Т, причем второй раствор ( выбран в качестве стандартного;  - доля свободного объема стандартного раствора;  - функция взаимодействия полимера с растворителем.

Зависимость   или   описывается также уравнением Келли – Бики:







где   - объемная доля полимера в растворе;  - параметр, включающий молекулярную массу полимера;  - плотность раствора;  - температура раствора;  и  - температуры стеклования полимера в твердом состоянии и в растворе соответственно;  - температурный коэффициент свободного объема .

Для полимеров обычно принимают  , 

т.е. , так как при 

Для раствора , причем 



Концентрационная зависимость вязкости растворов полимеров в первом приближении может быть описана следующими соотношениями:



по Я. Франкелю  –         



по С. Папкову    –        



где А и В – постоянные для данной системы «полимер – растворитель»; С – концентрация полимера (по массе).



Для ряда волокнообразующих полимеров (ХПВХ, ПАН, АЦ) может быть принято полулогарифмическое соотношение в области средних концентраций:







В этом случае значения постоянных А и В существенно зависят от термодинамического качества растворителя [рис.2.2]: его ухудшение обусловливает более резкое увеличение . Эти результаты свидетельствуют о том, что вязкость изоконцентрированных растворов тем ниже, чем лучше термодинамические свойства растворителя. 

Очевидно, что уравнения   и     описывают соответствующие прямолинейные зависимости, что позволяет проводить расчетную оценку вязкостных свойств при различных концентрациях растворов.





Рис. 2.2. Влияние природы растворителя на эффективную вязкость  концентрированных растворов полиакрилонитрила    ( С – концентрация полимера) при 298 К  и  τ = 5 Па.



Растворители:

1 - диметилформамид;

2 - диметилсульфоксид;

3 - 90% -й  водный раствор этиленкарбоната;

4 - 51,5% -й  водный раствор NaCNS;

5 - 60% -й  водный раствор ZnCl2.




Билет №13.

Методы определения оптических свойств покрытий.





Оптические свойства. К оптическим характеристикам покрытий относятся:



Цвет

Прозрачность

Укрывистость

Блеск.



Эти свойства определяются составом и качеством приготовления лакокрасочного материала, природой и качеством подготовки поверхности, соблюдением технологического формирования покрытия. При оценке внешнего вида покрытий необходимо учитывать их функциональное назначение, физиологическое и психологическое влияние на человека. Оптические свойства, как и другие показатели покрытий, изменятся в процессе эксплуатации, поэтому необходимое требование к покрытиям – их длительная стабильность.



Для определения оптических свойств покрытий применяют:

Спектрофотометрический

Колориметрический

Визуальный способы.



Спектрофотометрический метод основан на определении спектрального состава излучения, спектральных коэффициентов пропускания и отражения, яркости образцов, отражающих свет.



Измерение колориметрическим методом основано на принципе смешения окрашенных световых потоков с известными параметрами (или смешения цветов), при котором достигается идентификация определяемого цвета. 

Для каждой области спектра преимущественно используют свои приборы. Так, для характеристики пленок и покрытий в видимой области применяют спектрофотометр СФ-18, фотометры ФО-1, ФОУ, колориметры фотоэлектрические КФО и КФК-2, КФК-3 [рис.3] и т.д.

Более широкий диапазон измерений, включая видимую и УФ-области, имеют спектрофотометры СФ-20 и СФ-26 и фотометры ФМ-59, ФМ-85 и ФМ-99. Последние два прибора работают и в ближней ИК-области. Однако для ИК-области применяют в основном специальные приборы — спектрометры ИКС-29 и ИКС-31. Для определения коэффициента излучения 8 непрозрачных материалов пользуются терморадиометрами ТИС, ТРМ-И и тепловизором АГА-680, а коэффициента поглощения солнечного излучения cxs — альбедометром М-69.

Рис.3. Колориметр фотоэлектрический КФК-3.





Для инструментальной оценки цвета покрытий служат фильтровой колориметр       ФМ-104м и компаратор цвета КЦ-2, оснащенный микро-ЭВМ.



Визуальный метод определения цвета связан со сравнением испытываемых образцов с эталонными накрасками картотеки или атласа цветовых эталонов. Имеются картотеки, разработанные в ГИПИ ЛКП и во ВНИИ технической эстетики, а также атласы цветов.



Блеск покрытий определяют с помощью фотоэлектрических блескомеров  ФБ-2 [рис. 4] и ФБ-5. 

Блескомер предназначен для измерения коэффициента зеркального отображения (при геометрии освещения-наблюдения 45°/45°) и коэффициента яркости (при 45°/0°) направленного светового потока от поверхности лакокрасочных покрытий в видимой области спектра с целью количественной оценки зрительного восприятия человеческим глазом степени блеска (ГОСТ 896-69) и белизны указанных покрытий. 

Определение основано на измерении фототока, возникающего под действием пучка света, падающего на поверхность покрытия под углом 45⁰ и отраженного от нее.





Рис. 4. Блескомер типа ФБ-2.


Билет №7.

Ультрацентрифугирование.



Ультрацентрифугирование - метод разделения и исследования частиц размером менее   100 нм (макромолекул органелл животных и растительных клеток, вирусов и др.) в поле центробежных сил. Позволяет разделять смеси частиц на фракции или индивидуальные компоненты, находить молекулярную массу и ММР полимеров, плотность их сельватов. Дает возможность оценивать форму и размеры макромолекул в растворе, влияние статического давления на стабильность частиц, параметры взаимодействия типа ассоциация - диссоциация макромолекул друг с другом или с молекулами низкомолекулярных компонентов и ионами, влияние природы растворителя на конформации макромолекул и др. 



Метод осуществляется с помощью ультрацентрифуг. Ультрацентрифуга (от ультра..., центр и лат. fugo — бег, бегство), прибор для разделения частиц менее 100 нм (коллоидов, субклеточных частиц, макромолекул белков, нуклеиновых кислот, липидов, полисахаридов, синтетических полимеров и пр.), взвешенных или растворённых в жидкости; это достигается вращением ротора, создающего центробежное поле с ускорением, на много порядков превышающим ускорение силы тяжести. 



Первая ультрацентрифуга, предназначенная для изучения движения частиц, невидимых в световой микроскоп, была создана шведским учёным - химиком Теодором Сведбергом (Theodor Swedberg, 1884-1971) в 1923 (публикация в 1924). В этой ультрацентрифуге достигались центробежные ускорения всего до 5000 g. Она имела абсорбционную оптическую систему и использовалась для изучения движения частиц золота диаметром около 5 нм. В 1926 Т.Сведберг сконструировал первую высокоскоростную ультрацентрифугу (41000 об/мин, ускорения — до 105 g), с помощью которой проводились аналитические исследования белков в растворах (в частности, гемоглобина). В 1939 Т.Сведбергом создана аналитическая ультрацентрифуга со стальным ротором (65000 об/мин). 



По назначению и конструкции ультрацентрифуги подразделяются на:

-   препаративные,

-   аналитические

-   препаративно-аналитические.



Препаративные ультрацентрифуги снабжены угловыми роторами с гнёздами для цилиндрических пробирок, стаканов или бутылок, наклоненных под углом 20 – 40° к вертикальной оси ротора, либо так называемыми бакетными роторами со стаканами, поворачивающимися на 90° при вращении. Существуют также зональные и проточные роторы с одной большой внутренней полостью для фракционируемой жидкости. Данные  ультрацентрифуги используются для выделения отдельных компонентов из сложных смесей. 

Аналитические ультрацентрифуги снабжены роторами со сквозными цилиндрическими гнёздами, в которые помещены специальные прозрачные кюветы для исследуемых растворов или суспензий. Процесс перераспределения частиц в них можно наблюдать непосредственно при вращении ротора с помощью специальных оптических систем (рефрактометрических, абсорбционных). Существуют модели аналитических ультрацентрифуг, соединённых с ЭВМ, производящими автоматическую обработку экспериментальных данных. 



Ультрацентрифугирование подразделяется на:

-  скоростное

-  равновесное.



В первом случае частицы движутся по радиусу ротора соотв. своим коэф. седиментации, в первом приближении пропорциональным массе частицы, разности плотностей частицы и жидкости при  частицы перемещаются от оси вращения ротора к периферии (седиментируют), при  - в сторону оси вращения (флотируют). 



При равновесном ультрацентрифугировании перенос частиц по радиусу продолжается до тех пор, пока сумма химического потенциала и молярной потенциальной энергии в каждой точке системы не станет постоянной величиной, после чего распределение частиц перестанет изменяться. 


Билет №7.

Методы измерения вязкости жидкостей: капиллярная и ротационная вискозиметрия.



Вязкость жидкостей (внутреннее трение) - свойство оказывать сопротивление перемещению одной их части относительно другой. 

Вискозиметры (от латинского «viscous» - вязкость) – приборы для измерения вязкости – в настоящее время широко применяются в различных областях науки, техники и промышленности. 

По принципу работы существующие модели вискозиметров делят на четыре основные группы: капиллярные, ротационные, с падающим шариком, вибрационные.







Вискозиметры – достаточно дорогостоящие приборы. Большинство существующих моделей вискозиметров для измерений требуют сравнительно большие объемы жидкостей (100 и более мл), что не всегда возможно, например, при исследовании дорогих или токсичных жидкостей, а также при реологическом анализе крови. Кроме того, промышленно выпускаемые модели имеют не очень широкий диапазон измерений; внешние условия могут влиять на результаты эксперимента, а переградуировка приборов трудоемка.



 

Метод капиллярной вискозиметрии.



Метод капиллярной вискозиметрии опирается на закон Пуазейля о вязкой жидкости, описывающий закономерности движения жидкости в капилляре.

Приведем уравнение гидродинамики для стационарного течения жидкости, с вязкостью  через капилляр вискозиметра:











Q – количество жидкости, протекающей через капилляр капиллярного вискозиметра в   единицу времени, м3/с,

R – радиус капилляра вискозиметра, м

L – длина капилляра капиллярного вискозиметра, м

 – вязкость жидкости, Па·с,

p – разность давлений на концах капилляра вискозиметра, Па.

Отметим, что формула Пуазейля справедлива только для ламинарного потока жидкости, то есть при отсутствии скольжения на границе «жидкость – стенка капилляра вискозиметра». 

Приведенное уравнение используют для определения динамической вязкости. Ниже [рис.5] размещено схематическое изображение капиллярного вискозиметра.

В капиллярном вискозиметре жидкость из одного сосуда под влиянием разности давлений р истекает через капилляр сечения 2R и длины L в другой сосуд. Из рисунка видно, что сосуды имеют во много раз большее поперечное сечение, чем капилляр вискозиметра, и соответственно этому скорость движения жидкости в обоих сосудах в N раз меньше, чем в капилляре вискозиметра. Таким образом не все давление пойдет на преодоление вязкого сопротивления жидкости, очевидно, что часть его будет расходоваться на сообщение жидкости неопределённой кинетической энергии. Следовательно, в уравнение Пуазейля необходимо ввести некоторую поправку на кинетическую энергию, называемую поправкой Хагенбаха:



Рис. 5. Схематическое изображение капиллярного вискозиметра





где  h – коэффициент, стремящийся к единице, 

d – плотность исследуемой жидкости.



Вторую поправку условно назовём поправкой влияния начального участка капилляра вискозиметра на характер движения исследуемой жидкости. Она будет характеризовать возможное возникновение винтового движения и завихрения в месте сопряжения капилляра с резервуаром капиллярного вискозиметра (откуда вытекает жидкость). Суть поправки состоит в том, что вместо истинной длины капилляра вискозиметра L мы вводим кажущуюся длину L':







n – определяется экспериментально на основе изменений при разных значениях L и примерно равен единице 



Следует учитывать, что при измерении вязкости органических жидкостей с большой кинематической вязкостью поправка Хагенбаха незначительна и составляет доли процента. Если же говорить о высокотемпературных вискозиметрах, то вследствие малой кинематической вязкости жидких металлов поправка может достигать 15%.

Метод капиллярной вискозиметрии вполне можно отнести к высокоточному методу вискозиметрии в силу того, что относительная погрешность измерений составляет доли процента, в зависимости от подбора материалов вискозиметра и точности отсчёта времени, а также иных параметров, участвующих в методе капиллярного истечения.






Ротационный метод.



Ротационный метод вискозиметрии заключается в том, что исследуемая жидкость помещается в малый зазор между двумя телами, необходимый для сдвига исследуемой среды. Одно из тел на протяжении всего опыта остаётся неподвижным, другое, называемое ротором ротационного вискозиметра, совершает вращение с постоянной скоростью. Очевидно, что вращательное движение ротора визкозиметра передается к другой поверхности (посредством движения вязкой среды; отсутствие проскальзывания среды у поверхностей тела предполагается, таким образом рассматриваются). Отсюда следует тезис: момент вращения ротора ротационного вискозиметра является мерой вязкости.

Для простоты мы рассмотрим инверсную модель ротационного вискозиметра [рис. 6]: вращаться будет внешнее тело, внутреннее тело останется неподвижным, ему и будет сообщаться момент вращения. Однако для краткости изложения будем называть внутреннее тело ротором ротационного вискозиметра.



Рис. 6. Схематическое изображение 

ротационного вискозиметра.





Введём необходимые обозначения:



R1,L



радиус и длина ротора ротационного вискозиметра

ω



постоянная угловая скорость вращения внешнего тела

R2



радиус вращающегося резервуара ротационного вискозиметра

η



вязкость исследуемой cреды

M1



момент вращения, передаваемый через вязкую жидкость, равный



d, l



диаметр и длина упругой нити

φ



угол, на который закручивается неподвижно закреплённая нить,

G



момент упругости материала нити





При этом крутящий момент M1 ротора ротационного вискозиметра уравновешивается моментом сил упругости нити  М2:





Заметим вновь, что М1 = М2, откуда после нескольких преобразований относительно η имеем:


    

или  где k – постоянная ротационного вискозиметра.


Литература:





1.

Боуэн Т., Введение в ультрацентрифугирование, пер. с англ., М., 1973.

(первоисточник – Schachman Н. К., Ultra centrifugation in biochemistry, - L., 1959).

	2.

Бурдун Г.Д., Марков Б.Н. Основы метрологии, М., 1972.

3.

Геллер Б. Э., Геллер А. А., Чиртулов В. Г. Практическое руководство по физикохимии волокнообразующих полимеров. Учебное пособие для вузов, 2-ое изд., исправл. доп., 

М.: «Химия», 1996, 432 с.: ил.



4.

Лотц Ю. А., Ожерельев А, Я., Аналитическая ультрацентрифуга, «Уникальные приборы», 1970, № 5. (Svedderg Т., Pedersen K. O., The Ultracentrifuge, Oxf., 1940).



5.

Химия и технология пленкообразующих веществ: Учебное пособие для студентов вузов /   Н. Р. Прокопчук, Э. Т. Крутько. – Мн.: БГТУ, 2004. – 423 с.: ил.



6.

Химия и технология лакокрасочных материалов и покрытий: Учебное пособие для студентов вузов /  Э. Т. Крутько, Н. Р. Прокопчук. – Мн.: БГТУ, 2004. – 314 с.













Интернет – источники:





1.

http:// www.bse.sci-lib.com

—

Химия в Большой Научной Библиотеке. Большая Советская Энциклопедия. Ультрацентрифугирование.



2.

http://www.measurement.ru

—

машины и приборы для испытания полимерных материалов. Блескомер фотоэлектрический типа   ФБ-2.



3.

http:// www.mechanician.ru

—

лакокрасочные материалы. Оптические свойства.



4.

http://www.slav-med.ru

—

оборудование. Фотоколориметры.



5.

http://www.ximuk.ru

—

Сайт о химии. Ультрацентрифугирование.



1